Ekstera Gear svinga lagro Serio HJ
#000002
Interna Ilaro svinganta lagro Serio HJ
#000003
Ekstera Ilara svinga lagro Serio Q
#000004
La kialo de la rompo de la svinga lagroringo
#000005
La svinga lagroringo estas grava ero de la lagro. La kvalito de la svinga lagroringo rekte rilatas al la funkciado kaj servodaŭro de la lagro. La materialo de la svinga lagroringo ankaŭ havas grandan influon sur la rigideco de la lagro. Frakturoj de ringaj ruliloj aŭ aliaj fiaskoj povas rekte influi la ĝeneralan agadon de la lagro. Do ĉi-foje, mi laboros kun Yantai Zhiyuan-fabriko por kompreni la kialon de la krakado de la turna lagroringo.
#000006
1. La surfaco de la ekstera ringo de la svinga lagro estas difektita
#000007
a. Esprimo: La baza vertikalo kaj surfaco de la fina vizaĝo, la komenca pozicio de la fina vizaĝo estas la surfaco sub la ekstera diametro ĉe la dekstra flanko de la flukanalo, kaj ĝi etendiĝas rapide maldekstren de la ekstera vizaĝo por rompi. La ekstera ringo de la ĉefa urbo estis rompita sen evidenta plasta deformado.
#000008
b. Kaŭzoj de fendetoj: Malbona varmotraktado de lagroj, ju pli alta estas la karbonimposto en la forno, des pli kruta kaj pli dika la karbona koncentriĝgradiento, kaj des pli granda la tendenco formi retkarbidojn. Se la karbono estas tro alta, karbono pliiĝas sur la surfaco de la lagroringo, la surfaca rigideco estas nesufiĉa, kaj estas facile rompi dum operacio.
#000009
a. Esprimo: La kapo ringoforma fendeto disvolviĝas laŭlonge kaj estas pli rekta, la fendeto penetras la portan ringan muron dikecon, la ekstera muro kursa ringoforma koloro estas pli malhela en la oksidita areo, kaj la videbla grandeco de la ringa ekstera muro ne senŝeliĝas.
#000010
b. Kaŭzoj de fendetoj: Lacega disfaldo de la svinga lagroringo kondukas al malstabileco, alta malmoleco kaj fragileco de la materialo, kaj fragilaj fendetoj aperas en la disfala areo. Ĉi tio povas esti la rezulto de la interago de la kontaktstreso kaj la mikro-glitado kiu okazas en la cikla streĉa kampo.
#000011
3. Surfacaj fendoj en la ekstera ringa kanalo de la svinga lagro
#000012
a. Formo de esprimo: Post trempado en acido de la ekstera turbino de la disbatita svingplata lagro, oni povas vidi, ke estas nigraj brulmarkoj sur la surfaco de la sulko kaj transversaj fendoj kiuj estas baze vertikale distribuitaj en la muelanta direkto. Simila al gravurita stato.
#000013
b. Kaŭzoj de fendoj: La paralelaj fendoj sur la surfaco de la porta ekstera ringa kanalo estas tipaj muelantaj fendoj, kaj la muelantaj fendoj estas ĉefe kaŭzitaj de troa muelanta kvanto kaj malbonaj muelantaj procezokondiĉoj. Ĉi tio ankaŭ povas esti pro nesufiĉa portada ekstera ringo kaj pliigita sentemo al muelantaj fendoj en la ekstera ringo.
#000014
4. Surfacaj fendoj en la interna ringa kanalo de la svinga lagro
#000015
a. Formo de esprimo: Per magneta partiklo-inspektado, oni trovas, ke estas multaj malgrandaj fendoj ambaŭflanke de la rulilo proksime de la oleo-areo, kaj individuo povas aperi pli profundajn fendojn aŭ deformajn fenomenojn perpendikulare al la muelanta direkto de la muelilo.
#000016
b. Kaŭzoj de fendetoj: Fendetoj plejparte okazas en la procezo de varmotraktado kaj muelado. La plej multaj el la fendoj en la interna ringa rulilo estas muelantaj fendoj. La muelanta streso kaj termika streso, kiuj povas esti elportitaj dum la muelanta procezo, estas grandaj, kaj la areo de ?la metalo defalanta kaj Granda dikeco.
#000017
a. Esprimo: Estas difektita rusto sur la interna muro de la riglila truo de la ilaro, la kraka disvastigo areo okupas pli ol 95% de la tuta frakturo, kaj estas evidentaj gratvundmarkoj proksime de la interno kaj ekstere de la ringo.
#000018
b. Kaŭzoj de fendetoj: Dum la longtempa uzo de la ilaro, la interna muro de la truo estos oksigenita kaj korodita. La profundo de oksigenado kaj korodo de ĉiu truo kaj L estas malsama, kaj mikro-fendetoj ankaŭ aperos ĉe la fundo de la korodfosaĵo. Kaj korodfosaĵoj kaj mikrofendetoj povas facile redukti la lacecsojlon de la materialo, kaj streĉaj koncentriĝoj estas generitaj en la korodfosaĵoj kaj mikrofendetoj. Sekve, dum la servo de la ringa ilaro, se estas alterna ŝarĝo, la pli profundaj korodaj kavoj aperos unue Mikro-fendetoj, en la posta uzado-procezo, sub la ago de alternaj ŝarĝoj, la fendoj daŭre disetendiĝos en laceco. maniero. Ĉi-supraj estas la kaŭzoj kaj propraĵoj de svingaj lagroringaj fendoj. Post kiam la lagroringo estas rompita, ĝi devus esti riparita aŭ anstataŭigita ĝustatempe, por ne influi la funkciadon de la lagro kaj la normalan funkciadon de la ekipaĵo pro la damaĝo de la ringo. Yantai Zhiyuan-fabriko produktas diversajn Slewing Ring Bearing, Malgrandaj lagroj, Straight Gear Drive.
#000019
Frikciokoeficiento de svinga lagroLa svinga lagro havas tre altajn postulojn pri la frikciokoeficiento.En la procezo de uzo,...2022-10-18
Kiel scii ĉu la svinga lagro funkcias nenormaleSvingaj lagroj estas vaste uzataj en liftoj, Ferrisaj radoj kaj aliaj kampoj, kaj ludas tr...2022-10-12
#000020
La svinga lagro havas tre altajn postulojn pri la frikciokoeficiento.En la procezo de uzo,...
#000021
Kiel scii ĉu la svinga lagro funkcias nenormale
#000022
Svingaj lagroj estas vaste uzataj en liftoj, Ferrisaj radoj kaj aliaj kampoj, kaj ludas tr...
#000023